Abstrak —Salah  satu  proses  pengendalian  korosi  pada suatu  material  dapat  menggunakan  pelapisan/ coating dan perlindungan  katoda  dengan  memberikan  arus  paksa.  Pada penelitian  yang  dilakukan  kali  ini  akan  mempelajari  mengenai pengaruh  dari  variasi  luas  goresan  lapis  lindung  dan  pH  tanah terhadap  kebutuhan  arus  proteksi  pada  sistem  proteksi  katodik arus  paksa  (ICCP).  Luas  goresan  yang  diberikan  berbentuk persegi  panjang  dan  lingkaran  dengan  luasan  masing-masing sebesar 10  mm 2 , 50  mm 2 , 100 mm 2 , 150 mm 2 , 250 mm 2 , dan  500 mm 2 .  Sedangkan  perbedaan  pH  pada  tanah  yang  digunakan ialah pH 3, pH 7, dan pH 11. Spesimen tanpa goresan dan tanpa lapis lindung digunakan sebagai pembanding. Sistem menggunakan rectifier yang  berguna  sebagai  penyearah  arus. Arus  proteksi  pada  ICCP  diatur  sedemikian  rupa  hingga  nilai beda  potensial  dapat  mencapai  -850  mV  terhadap  elektroda referensi  Cu/CuSO 4 .  Pengukuran  arus  proteksi  pada  sistem ICCP  dilakukan  selama  7  hari  dengan  pengambilan  data  setiap harinya. Sedangkan nilai arus proteksi terkecil pada luas goresan berbentuk  lingkaran  10  mm 2 dengan  kondisi  tanah  yang  basa (pH  11)  yaitu  sebesar  0,014  mA.  Pengaruh  dari  dua  variabel tersebut  dihitung  menggunakan  analisa  statistik  regresi berganda  sehingga  mendapatkan  persamaan  Y  =  0,127  +  0,0024 X 1 +  0,00031  X 2 .  Dimana  nilai  X 1 sebagai  kondisi  pH  tanah,  X 2 sebagai luas cacat goresan, dan Y sebagai arus proteksinya.
Kata  Kunci  : Arus  Proteksi,  Baja  AISI  1045,  ICCP,  pH  Tanah, Variasi Cacat Goresan.

## I. PENDAHULUAN
enggunaan  struktur  yang  terbuat  dari  besi  dan  baja  kini memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  dunia industri  terutama  pada  penggunaan  untuk  saluran  air,  saluran gas,  maupun  tiang  konstruksi.  Struktur  yang  diaplikasikan pada  kegiatan  tersebut  didesain  sedemikian  rupa  agar  dapat dipakai hingga 30-50 tahun. Namun pada kenyataannya timbul banyak  permasalahan  yang  menyebabkan  turunnya  kualitas baja tersebut hingga terjadi kerusakan yang sangat parah. Hal ini dikarenakan korosi yang menjadi penyebab utama terhadap kegagalan  material  dimana  dampak  yang  ditimbulkan  akan berimbas  pada  lingkungan  dan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, berbagai  upaya  terus  dilakukan  guna  untuk  mempertahankan masa pemakaian yang lebih lama dan sesuai standar.
Selain  itu,  kondisi  pada  struktur  yang  dipendam  didalam tanah  dapat  membuat  masalah  menjadi  lebih  kompleks.  Pada
umumnya,  korosi  pada  tanah  dapat  dibatasi  dengan pengukuran  resistivitas  tanah  dan  potensial  struktur  terhadap tanah.  Namun  setelah  diteliti  kembali  masih  terdapat  banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya korosi pada tanah, diantaranya  ialah  jenis  tanah,  kelembaban,  pH  tanah,  dan cacat/goresan  pada  baja  yang  dapat  menimbulkan  korosi sumuran.  Pelapisan  ( Coating )  menjadi  solusi  untuk  menjaga kestabilan dan penghalang  terhadap lingkungan korosif  untuk mengurangi laju degradasi. Lapisan tambahan diberikan untuk mengisolasi  struktur  agar  terhindar  dari  lingkungan  luar  yang dapat menimbulkan korosi.
Namun  pada  kenyataannya,  tak  jarang  saat  proses pemasangan coating terdapat  ketidaksempurnaan  sehingga timbul goresan atau sobekan. Usaha lain yang dapat dilakukan untuk  mengendalikan  korosi  ialah  dengan  menggunakan proteksi  katodik  metode Impressed  Current  Cathodic Protection (ICCP)[1].  Sistem  proteksi  ini  dapat  melindungi baja  yang  relatif  besar  dengan  memberikan  sejumlah  arus secara  paksa  yang  dapat  diatur  sesuai  dengan  kebutuhan. Dengan keuntungan yang lebih fleksibel dalam mengendalikan  korosi  pada  struktur  baja  konstruksi  yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Pada penelitian  ini  akan  dibahas  karakteristik  tanah  pada  tingkat keasaman  yang  berbeda-beda  terhadap  kebutuhan  arus proteksi  yang  dibutuhkan  oleh  struktur  baja  yang  dipendam didalam  tanah.  Selain  itu,  variabel  lain  yang  diteliti  ialah variasi  cacat  gores  yang  diberikan  pada  lapis  lindung diharapkan  memiliki  pengaruh  pada  kebutuhan  proteksi katodik.

## II. METODE PENELITIAN
Proteksi  katodik  digunakan  untuk  mengendalikan  korosi pada  permukaan  logam.  Proses  yang  dilakukan  biasanya berupa  reaksi  elektrokimia  dimana  logam  yang  dilindungi akan  bertindak  sebagai  katoda.  Arus  mengalir  berasal  dari anoda  melalui  sel  elektrolit  menuju  ke  katoda.  Sehingga kemampuan  proteksi  terhadap  katoda  dapat  dicapai  dengan mengalirkan  arus  listrik  tersebut  [2].  Bahan-bahan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  baja  AISI  1045  yang mempunyai  kadar  karbon  sekitar  0,4-0,45%  [3]  dengan dimensi  panjang  100  mm  dan  diameter  20  mm  sebanyak  42

## Pengaruh pH Tanah dan Variasi Cacat Gores

## Lapis Lindung terhadap Kebutuhan Arus Proteksi Sistem Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) pada Baja AISI 1045
Faris Putra Ardiansyah, Sulistijono, dan Tubagus Noor Rohmannudin Jurusan Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : ssulistijono@mat-eng.its.ac.id
P
buah  yang  akan  digunakan  sebagai  katoda.  Anoda  grafit  tipe Impregnated  Epoxy  Resin (H)  berbentuk  tubular  sebagai anoda. Kemudian untuk coating /lapis lindung yang digunakan adalah  cat zinc  chromate dan epoxy  filler dengan  tambahan hardener. Fungsi dari kedua lapisan tersebut dapat melindungi baja dari serangan  korosi. Bahan lainnya adalah filler perekat untuk menyambungkan baja dengan kabel tembaga. Dan yang terakhir untuk mengubah kondisi pH tanah dapat ditambahkan dengan larutan aquades  yang  dicampurkan dengan HCl untuk mengubah  tanah  menjadi  asam,  sedangkan  campuran  dengan NaOH untuk mengubah tanah menjadi basa.
Tabel 1. Komposisi Kimia Baja AISI 1045 [4] Unsur % berat C 0,45 Si 0,25
Mn 0,6
P 0,01
S 0,002
Cu 0,04 Tabel 2. Spesifikasi Anoda Grafit [5] Spesifikasi Keterangan Kategori Impregnated Epoxy Resin (H) Model M120H Bentuk Tubular Dimensi p=138 mm ; d = 36 mm Massa pakai 20 tahun Komposisi Kimia 99.8% Carbon; 0.2% Ash Laju konsumsi 0.1-1kg/A.Year
Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah rectifier sebagai penyearah arus, gergaji mesin memotong baja sesuai  dengan  dimensi  yang  diinginkan,  mesin  bor, box container wadah  yang  digunakan  untuk  menampung  semua rangkaian, kaca sekat, digital multitester , dan avometer. Langkah  penelitian  ini  diawali  dengan  preparasi  baja  yang bertindak  sebagai  katoda.  Baja  dipotong  menjadi  42  bagian dengan  gergaji  mesin  hingga  mendapatkan  dimensi  masing- masing  panjang  100  mm  dan  diameter  20  mm.  Melubangi spesimen katoda dengan mengebor salah satu ujungnya untuk tempat  pemasangan  kabel  katoda.  Untuk  membuat  tanda goresan dapat dilakukan dengan  menempelkan lakban dengan ukuran  yang  telah  ditetapkan  pada  permukaan  spesimen katoda  yaitu  sebesar  10  mm 2 ,  50  mm 2 ,  100  mm 2 ,  150  mm 2 , 250  mm 2 ,  dan  500  mm 2 .  Selain  itu  juga  menggunakan spesimen  dengan  tanpa coating dan  tanpa  goresan  yang digunakan  sebagai  nilai  patokan.  Pada  bagian  ini  tidak  akan tertutup coating .
Gambar  1.  Ilustrasi  Spesimen  Katoda  dengan  Goresan  Berbentuk Lingkaran Seluas: (a) 0 mm 2 (Full Coating) , (b) 10 mm 2 , (c) 50 mm 2 , (d)  100  mm 2 ,  (e)  150  mm 2 ,  (f)  250  mm 2 ,  (g)  500  mm 2 ,  (h)  Tanpa Coating
Gambar  2.  Ilustrasi  Spesimen  Katoda  dengan  Goresan  Berbentuk Persegi Panjang Seluas: (a) 0 mm 2 (Full Coating) , (b) 10 mm 2 , (c) 50 mm 2 ,  (d)  100  mm 2 ,  (e)  150  mm 2 ,  (f)  250  mm 2 ,  (g)  500  mm 2 ,  (h) Tanpa Coating
Langkah  selanjutnya  dengan  melakukan  pelapisan  cat zinc chromate dan epoxy    filler sebanyak  2  lapis.  Banyaknya lapisan  yang  diberikan  ini  diharapkan  dapat  menutup  rapat permukaan  baja  sehingga  tidak  terekspose  langsung  dengan lingkungannya  (kecuali  cacat  goresan  yang  sengaja  dibuat). Memasang kabel pada katoda melalui mur dan baut pada baja kemudian  ditutup  dengan  memberikan  lem  tembak.  Sama halnya dengan katoda, anoda grafit dipotong hingga berukuran tebal  ±  10  mm  dan  dengan  diameter  36  mm.  Pemasangan
p=10 ; l=15 p=10 ; l=25 p=10 ; l=50 p=10 ; l=10 p=10 ; l=5 p=5 ; l=2 (a) (b) (d) (c) (e) (f) (h) (g) r = 6,9 mm r = 8,92 mm r = 12,6 mm r = 5,64 mm r = 3,98 mm r = 1.78 mm (a) (b) (d) (c) (e) (f) (h)
(g)
kabel  tembaga  dapat  dilakukan  dengan  memberi  lubang  pada bagian tengahnya.
Katoda  dan  anoda  dihubungkan  melalui  kabel  tembaga dengan rectifier sebagai  penyearah  arus.  Kabel  tembaga  pada baja  dihubungkan  ke  kutub  negatif  (-) rectifier sedangkan kabel  tembaga  pada    anoda  grafit  dihubungkan  ke  kutub positif  (+) rectifier. Rangkaian  menggunakan  dua  avometer untuk  menghitung  potensial  kerja  dan  arus  dalam  rangkaian ICCP.
Gambar 3. Rangkaian ICCP
Pada penelitian ini menggunakan media tanah yang berbeda- beda.  Terdapat  3  perbedaan  pH  tanah  yang  akan  diujikan. Pengambilan  media  tanah  yang  berbeda  ini  dimaksudkan untuk  mengetahui  tingkat  kebutuhan  arus  proteksi  yang dibutuhkan  pada  lingkungan  tanah  yang  asam,  netral,  dan basa.  Untuk  mendapatkan  tanah  yang  netral  dapat menggunakan  tanah  pada  umumnya  dikarenakan  tingkat keasaman  maupun  basanya  tidak  terlalu  besar  dan  memiliki kecenderungan  untuk  mendekati  daerah  pH  netral.  Kemudian untuk  merubah  pH  tanah  menjadi  asam  dapat  ditambahkan dengan larutan Asam Klorida (HCl) sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan  untuk  merubah  lingkungan  tanah  dengan  pH  basa dapat  menambahkan  Natrium  Hidroksida  (NaOH)  kedalam tanah tersebut.
Setelah rangkaian dipasang maka langkah selanjunya adalah pengukuran  kebutuhan  arus  proteksi  yang  digunakan  pada sistem  ICCP  ini.  Metode  pengukuran  yang  digunakan mengacu  kepada half-cell  potensial (potensial  elektroda setengah sel). Dimana beda potensial yang diukur berdasarkan perbedaan  tegangan  antara  elektroda  kerja  dengan  referensi yang  dimasukkan  kedalam  tanah.  Elektroda  acuan  yang digunakan  pada  sistem  ini  adalah  elektroda  acuan  Cu/CuSO 4 . Dengan  mendapatkan  nilai  potensial  terhadap  elektroda acuannya,  maka  arus  proteksi  yang  digunakan  dapat  diatur dengan sedemikian rupa sehingga nilai potensial yang bekerja pada  spesimen  dapat  berada  dalam  kondisi  imun/dapat terproteksi.  Pengukuran  dilakukan  dengan  menghubungkan kabel  tembaga  pada  pipa  dengan  kutub  positif  (+)  avometer dan  menghubungkan  elektroda  referen  dengan  kutub negatif (-) avometer [6].
Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  arus  proteksi dengan  melakukan  pengukuran  setiap  hari  selama  7  hari.  Hal
ini mengacu pada standard NACE TM0169-2000 “Laboratory Corrosion Testing of Metals” . Data arus proteksi pada sistem didapatkan setelah arus tersebut diatur sehingga nilai potensial yang  bekerja  berada  pada  -850mV  dimana  baja  akan  mulai terproteksi.  Pengukuran  dilakukan  pengulangan  sebanyak  3 kali agar mendapatkan nilai arus proteksi yang lebih tepat dan pengukuran  tersebut  diambil  nilai  rata-ratanya.  Kemudian pengambilan data secara visual dengan skala makro dilakukan pada  tiap-tiap  spesimen  untuk  mengetahui  perubahan  fisik yang terjadi [7].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran  potensial  awal  dilakukan  pada  baja  AISI  1045 sebelum  instalasi  ICCP  dinyalakan.  Nilai  potensial  awal  ini berfungsi  untuk  mengetahui  nilai  potensial  sebelum  dan sesudah  instalasi  ICCP  yang  selanjutnya  dapat  digunakan sebagai patokan untuk menentukan arus proteksinya.
Tabel 3. Hasil Nilai Potensial Awal (a) Kondisi Tanah pH 3
pH Tanah Bentuk Goresan Luas Goresan (mm 2 ) Potensial Awal (-mV) 3 Lingkaran 10 50 100 150 250 500 764 745 753 697 712 706
Persegi Panjang 10 50 100 150 250 500 755 730 745 710 702 698 Tanpa Goresan 0 778 Tanpa Coating 6908 701 (b) Kondisi Tanah pH 7 pH Tanah Bentuk Goresan Luas Goresan (mm 2 ) Potensial Awal (-mV) 7 Lingkaran 10 50 100 150 250 500 768 761 783 720 722 719 Persegi Panjang 10 50 100 150 250 500 776 755 764 739 718 723 Tanpa Goresan 0 782 Tanpa Coating 6908 720 Tanah
(c) Kondisi Tanah pH 11 pH Tanah Bentuk Goresan Luas Goresan (mm 2 ) Potensial Awal (-mV)
11 Lingkaran 10 50 100 150 250 500 789 770 740 725 748 736 Persegi Panjang 10 50 100 150 250 500 790 781 765 759 782 760 Tanpa Goresan 0 792 Tanpa Coating 6908 733
Setelah  mengukur  potensial  awal,  maka  rangkaian  ICCP dapat  dinyalakan  dengan  mengatur  keluaran  arus  sehingga potensial  kerja  berada  pada  -850  mV  dimana  baja  dapat terproteksi. Hasil akhir  yang  didapatkan berupa nilai rata-rata arus proteksi sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Pengukuran Rata-Rata Arus Proteksi (a) Kondisi
Tanah pH 3 pH Tanah Bentuk Goresan Luas Goresan (mm 2 ) Arus Proteksi (mA) 3 Lingkaran 10 50 100 150 250 500 0,036 0,076 0,123 0,515 0,788 1,325 Persegi Panjang 10 50 100 150 250 500 0,038 0,076 0,182 0,712 1,292 1,696 Tanpa Goresan 0 0,023 Tanpa Coating 6908 3,595 (b) Kondisi Tanah pH 7 pH Tanah Bentuk Goresan Luas Goresan (mm 2 ) Arus Proteksi (mA) 7 Lingkaran 10 50 100 150 250 500 0,030 0,037 0,060 0,078 0,087 0,092 Persegi Panjang 10 50 100 150 250 500 0,032 0,040 0,061 0,077 0,093 0,142 Tanpa Goresan 0 0,014 Tanpa Coating 6908 1,949
(c) Kondisi Tanah pH 11 pH Tanah Bentuk Goresan Luas Goresan (mm 2 ) Arus Proteksi (mA) 11 Lingkaran 10 50 100 150 250 500 0,014 0,025 0,039 0,053 0,067 0,080 Persegi Panjang 10 50 100 150 250 500 0,014 0,027 0,038 0,056 0,069 0,088 Tanpa Goresan 0 0,004 Tanpa Coating 6908 0,855
Berdasarkan  data  rata-rata  arus  proteksi  yang  telah didapatkan  maka  hasil  yang  ada  dilanjutkan  dengan memplotkan hingga didapatkan grafik sebagai berikut :
2 4 6 8 10 12 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Arus Pro te ks i (m A) pH Tanah Goresan Lingkaran : 10 mm 2
50 mm 2 100 mm 2
150 mm 2
250 mm 2 500 mm 2 Goresan Persegi Panjang : 10 mm 2 50 mm 2 100 mm 2
150 mm 2 250 mm 2
500 mm 2
Gambar  1.  Grafik  Pengaruh  Arus  Proteksi  Terhadap  Kondisi  pH Tanah
Dengan kondisi cacat goresan yang sama, berdasarkan grafik tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pemasangan  instalasi  ICCP didalam  tanah  dengan  nilai  pH  yang  semakin  asam  maka dibutuhkan nilai arus proteksi yang semakin tinggi, sebaliknya apabila  kondisi  tanah  memiliki  kecenderungan  menuju  ke daerah  basa  maka  arus  proteksi  yang  dibutuhkan  semakin kecil. Pada kondisi baja yang tidak tertutup oleh lapis lindung, arus  proteksi  pada  kondisi  tanah  dengan  pH  3  membutuhkan 3,595  mA.  Sedangkan  pada  pH  7  membutuhkan  arus  1,949 mA  dan  untuk  pH  11  membutuhkan  arus  0,855  mA.  Selisih kenaikan  arus  proteksi  yang  dibutuhkan  cukup  tinggi.  Dari tanah  dengan  kondisi  basa  (pH  11)  menuju  ke  kondisi  yang netral  (pH  7)  terjadi  peningkatan  sebesar  56,13%.  Sedangkan tanah  dengan  kondisi  netral  (pH  7)  menuju  ke  kondisi  yang asam  (pH  3)  terjadi  peningkatan  sebesar  45,79%.  Hal  ini disebabkan  karena  pada  kondisi  tanah  yang  memiliki  pH<5 akan  memiliki  tingkat  agresifitas  korosi  yang  sangat  tinggi. Sehingga  untuk  melindungi  baja  tersebut  diperlukan  keluaran arus proteksi yang besar pula[8].
0 100 200 300 400 500 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Aru s Pro te ksi (mA) Luas Cacat Goresan (mm 2 ) Goresan Lingkaran pada : pH 3 pH 7 pH 11 Goresan Persegi Panjang pada : pH 3 pH 7 pH 11
Gambar  2.  Grafik  Pengaruh  Arus  Proteksi  Terhadap  Variasi  Cacat Goresan Pengukuran
arus proteksi dilanjutkan dengan membandingkan  terhadap  variasi  cacat  goresan  yang diberikan.  Pada  kondisi  pH  tanah  yang  sama,  semakin  besar luas  goresan  yang  diberikan  pada  baja  maka  akan  semakin besar pula arus proteksi  yang diberikan. Sebagai contoh pada kondisi  tanah  dengan  pH  7,  telah  diberikan  cacat  goresan dengan  luasan  10  mm 2 ,  50  mm 2 ,  100  mm 2 ,  150  mm 2 ,  250 mm 2 , dan 500 mm 2 . Arus yang diberikan secara berturut-turut adalah 0,032 mA; 0,04 mA; 0,061 mA; 0,077 mA; 0,093 mA; dan 0,142 mA. Hal ini dapat terjadi akibat adanya daerah pada permukaan  logam  yang  terekspose  langsung  dengan lingkungannya.  Sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya reaksi  oksidasi  yang  berlanjut  dengan  adanya  inisiasi  korosi. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  pasokan  elektron  yang  semakin tinggi  guna  menghindari  terjadinya  korosi  yang  lebih  parah [9].
Analisa selanjutnya dengan menggunakan metode statistika. Untuk  menentukan adanya suatu hubungan variabel sebabnya yaitu  pH  tanah  dan  variasi  cacat  goresan  terhadap  variabel terikat  untuk  arus  proteksinya.  Maka  didapatkan  persamaan regresi  berganda  untuk  luasan  berbentuk  lingkaran  sebagai berikut :
Y = 0,144 + 0,017 X 1 + 0,0004 X 2.
Sedangkan  persamaan  regresi  berganda  untuk  luasan berbentuk persegi panjang sebagai berikut :
Y = 0,11 + 0,008 X 1 + 0,0004 X 2.
Dimana  nilai  X 1 untuk  kondisi  pH  tanah  dari  kondisi  tanah pH 3 hingga pH 7, X 2 untuk luas cacat goresan dengan rentan luas  0  mm 2 hingga  6908  mm 2 ,  dan  Y  untuk  arus  proteksi dalam  satuan  mA.  Untuk  menguji  kekuatan  pengaruh  dari kondisi  pH  tanah  dan  variasi  cacat  goresan  terahadap  arus proteksi,  digunakan  uji  korelasi pearson dan  uji  korelasi berganda.  Dari  hasil  uji  korelasi pearson didapatkan  bahwa hubungan  antara  kondisi  pH  tanah  dengan  kebutuhan  arus proteksi memiliki kategori yang sedang sebesar 0,381 (0,2 < r <  0,4).  Sedangkan  untuk  variabel  variasi  cacat  goresan terhadap  kebutuhan  arus  memiliki  hubungan  yang  kuat  yaitu sebesar 0,735 (0,6 < r < 0,8)
Perhitungan dilanjutkan mendapatkan nilai korelasi berganda  sebesar  0,828.  Artinya  pengaruh  yang  ditimbulkan oleh  kedua  variabel  ini  sangatlah  kuat,  sehingga  apabila  pH tanah  dan  variasi  cacat  goresan  memiliki  nilai  yang  tinggi maka secara otomatis nilai arus proteksi yang dibutuhkan akan semakin  tinggi.  Adapun  kontribusi  secara  simultan  kedua variabel tersebut sebesar : (0,828) 2 x 100% = 69%.

## IV KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Terdapat  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  kondisi  pH tanah  yang  berbeda-beda  terhadap  kebutuhan  arus proteksinya.  Dengan  membandingkan  pada  luas  cacat goresan  yang  sama,  arus  proteksi  yang  dibutuhkan  pada baja  akan  semakin  turun  dengan  meningkatnya  derajat keasaman tanah dari pH 3 (asam), pH 7 (netral), dan pH 11 (basa)
2. Sama halnya dengan pH tanah, variasi cacat goresan pada lapis  lindung  dapat  mempengaruhi  nilai  proteksi  yang diberikan  pada  baja.  Pada  kondisi  pH  tanah  yang  sama, arus  proteksi  yang  dibutuhkan  cenderung  meningkat seiring meluasnya cacat goresan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] J. Wu, S. Xing, F. Yun, “ The Influence of Coating Damage on The ICCP  Cathodic  Protection  Effect,” Luoyang  Ship  Material Research Institute, P.R.China (2009)
[2] Mars  G.  Fontana,” Corrosion  Engineering  2 nd Edition” . Singapore: McGraw-Hill International.(1996)
[3] Glyn , “ Physical  Metallurgy  of  Steel ,”  Class  Notes  and  Lecture Material, ForMSE 651.01 (2001)
[4] Chemical Composition of AISI 1045. Diakses tahun 2014. (Online) Available at http//www.strindustries.com
[5] A.W.  Peabody,  “ Control of  Pipeline Corrosion,” Edited by  Ronald L  Bianchetti,  Texas:  NACE  International  the  Corrosion  Society (2001)
[6] NACE SP0169-2007, Control of External Corrosion on Undergrounf or  Submerged  Metallic  Piping  Systems.  Diakses  tahun  2014. (Online) Available at http//www.nace.org
[7] NACE TM 0169-95 “Laboratory Corrosion Testing of Metals”
[8] B.P.  Bofardi,  “ Control  of  Environmental  Wariables  in  Water Recirculating Systems,” New Jersey : Noyes Publications. (1985) [9] Moch.  Nurus  Shobah,  “ Pengaruh  Goresan  Lapis  Lindung  dan Salinitas  Air  Laut  Terhadap  Arus  Proteksi  Sistem  Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) pada Pipa API 5L Grade B,” Tugas  Akhir  Jurusan  Teknik  Material  dan  Metalurgi,  Fakultas Teknologi  Industri,  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember Surabaya. (2014)
(1) (2)